332 Zweiter Teil. Spezielle Edelsteixkunde. 



Die äußere Erscheinung des Korunds ist sehr mannigfaltig. Am häufigsten ist er 

 trübe und dann als Schmuckstein nicht zu verwenden. Nur ein kleiner Teil ist klar und 

 durchsichtig genug zu diesem Zweck. Man bezeichnet den klaren und durchsichtigen 

 als edlen, den trüben und undurchsichtigen als gemeinen Korund. Nur von dem ersteren, 

 dem Edelkorund, kann hier eingehender die Kede sein. Er ist im Gegensatz zu Imi- 

 tationen auch für Röntgenstrahlen noch gut durchlässig. 



Der edle Korund hat einen sehr kräftigen und schönen Glanz, der an Lebhaftigkeit 

 dem des Diamants sehr nahe steht und namentlich auf angeschliffenen Facetten stark 

 hervortritt. Es ist aber nicht die charakteristische Art des Glanzes wie beim Diamant, 

 also nicht der Demantglanz, sondern der gewöhnliche Glasglanz. Kein anderer Edelstein, 

 abgesehen vom Diamant und vielleicht dem farblosen Hyacinth, hat einen so kräftigen und 

 vollen Glanz, ein so ausgezeichnetes Feuer, wie der edle Korund, der danach vielfach auf 

 den ersten Blick von gleichgefärbten anderen Steinen unterschieden werden kann. Die 

 große Härte bewirkt, daß die Oberfläche den Glanz auch unverändert beibehält, so daß die 

 Schönheit eines geschliffenen Korunds dauernd bestehen bleibt; es findet kein allmähliches 

 Matt- und Trübwerden der Flächen beim Gebrauch statt. Wegen des hohen Glanzes werden 

 auch Korunde noch geschliffen, deren Farbe hell oder sonst weniger ansehnlich ist; sie 

 geben immer noch vorteilhaft aussehende Steine, 



Alle Korunde sind doppeltbrechend mit einer optischen Axe. Die Lichtbrechung ist 

 ziemlich stark, aber doch bedeutend geringer als beim Diamant. Die Doppelbrechung ist 

 dagegen gering; die Brechnungskoeffizienten des ordentlichen und des außerordentlichen 

 Strahles sind nur wenig voneinander verschieden, Sie wurden an einem Kristall von 

 Ceylon im gelben Natriumlicht bestimmt und gefunden: o) ^= 1,tc9o; b = 1,7598. Auch die 

 Farbenzerstreuung ist sehr gering; die Brechnungskoeffizienten weichen für die ver- 

 schiedenen Farben des Spektrums nur wenig voneinander ab. Deswegen ist beim Korund 

 niemals das Farbenspiel des Diamants zu sehen, das eben wesentlich auf der energischen 

 Farbenzerstreuung des letzteren beruht. 



Die starke Lichtbrechung und geringe Farbenzerstreuung verbunden mit der be- 

 deutenden Härte hat die Anwendung farblosen oder sehr hellgefärbten, durchsichtigen 

 Korunds zur Herstellung von Linsen für Mikroskope veranlaßt. Pritchard, der, wie 

 wir gesehen haben, auch den Diamant in dieser Weise benutzte, stellte 1827 solche 

 Linsen aus sehr hellblauem Sapphir her, er hat aber keine Nachfolger gefunden. Die 

 umfangreichste Verwendung des edlen Korunds, die auf der Durchsichtigkeit beruht, ist die 

 zu Schraucksteinen. Diese wirken außer durch die letztere Eigenschaft und den starken 

 Glanz vornehmlich durch die prächtige Farbe; viele der am schönsten gefärbten Edelsteine 

 gehören zum Korund. Wir werden uns daher jetzt der Betrachtung der Farbenverhältnisse 

 dieses Minerals zuwenden. 



Die ganz reine kristallisierte Tonerde ist vollkommen farblos, wasserhell. Es ist dies 

 der Leukosapphir. In dieser Weise kommt' aber der Korund selten vor. Meist ist eine 

 mehr oder weniger intensive Färbung zu beobachten. Diese ist in vielen Fällen nur 

 fleckenweise vorhanden, so daß farbige Stellen rings von farblosen umgeben sind, und 

 nicht selten zeigt ein Stück an verschiedenen Orten abweichende Farbe. Daß die Färbung 

 der einzelnen Stücke sehr verschieden ist, wurde schon oben erwähnt. 



Aus allen diesen Erscheinungen folgt, daß die Farbe durch Beimischungen kleiner 

 Mengen von fremden Körpern zu der an sich farblosen Grundsubstanz hervorgerufen wird. 

 Noch ist es aber nicht gelungen, für jede einzelne Farbe den färbenden Stoff mit Sicher- 

 heit oder auch nur mit Wahrscheinlichkeit nachzuweisen. Die Veränderung der Farben 

 durch Radiumbestrahlung siehe S. 72. 



